5oo ACADEMIE DES SCIENCES. 



En réduisant par l'hydrogène au rouge sombre, dans un creuset de Rose en or, de 

 l'acide molybdique dissous dans 6 fois son poids d'acide métaphosphorique, on 

 obtient, après épuisement par l'eau, une poudre jaune cristalline, toujours mêlée de 

 fragments d'un verre vert; ce verre se produit partout où il y a réduction incomplète 

 de l'acide molybdique en présence d'une trop faible quantité, par suite d'évaporalion, 

 d'acide pliosphorique. 



On arrive au même corps jaune en cliaufTant du sulfure de molybdène anhydre 

 MoS-, dans un courant de gaz carbonique, avec de l'acide orlhophosphorique ; on 

 dissout ainsi lentement une bonne partie du molybdène, tandis qu'il se dégage un 

 peu d'hydrogène sulfuré. Le liquide est d'abord bleu, puis brun, et en élevant la tem- 

 pérature vers le rouge, il se précipite une poudre Jaune, parfois un peu verdâlre, 

 répondant à la formule (PO')^Mo, soit 3 P-0''. Mo^O' ( ' ). On l'isole en reprenant le 

 contenu du creuset par l'eau, puis par l'acide nitrique, pour dissoudre le sulfure de 

 molybdène, dont une partie reste toujours inaltaquée, même si l'on évapore la ma- 

 jeure partie de l'acide métaphosphorique. On termine par un rapide traitement à l'eau 

 régale pour enlever un peu d'or pulvérulent provenant du creuset. 



J'ai obtenu plus commodément ce même phosphate en réduisant au 

 rouge, dans un courant de gaz carbonique, l'acide molybdique, dissous 

 dans l'acide métaphosphorique par un excès de sulfure de molybdène. On 

 observe au début de la chauffe un dégagement parfois abondant d'acide 

 sulfureux. On peut aussi employer avec de plus faibles rendements le phos- 

 phore rouge comme réducteur; d'autres métalloïdes comme le soufre, le 

 sélénium ne sont pas des réducteurs assez énergiques; d'autres, comme 

 l'arsenic, agiraient peut-être, mais risquent d'attaquer les creusets d'or. 

 Dans toutes ces préparations, il faut chauffer les creusets de Rose avec 

 beaucoup de lenteur pour éviter la formation d'une mousse abondante par 

 suite de dégagement gazeux. 



De quelque manière qu'on opère, on obtient un produit dont la couleur 

 varie du jaune soufre au blanc sale quand il est en poudre fine, parfois 

 agglomérée en masse spongieuse. Il est formé de cristaux peu nets, très 

 maclés, agissant sur la lumière polarisée. Quand il a été préparé par 

 réduction de MoO' par MoS-, il présente de nombreuses facettes très bril- 

 lantes. On distingue alors des pointements pyramidaux plus ou moins aigus 

 et sur certains cristaux des faces paraissant appartenir à un rhomboèdre 

 voisin du cube. 



Densité à o : 3,28. 



Le métaphosphate de molybdène est inaltérable à l'air sec; chauffé il ne 

 s'oxyde que superficiellement. L'eau en tube scellé, vide d'air, l'attaque 



(') Calculé : MoU)^ = 36,o'; P^O» =163,9. Trouvé : Mo'O^ = 36,i ; P^Qs — 68,7. 



